198 
R. Nacken, 
Bei der Ausführung wurde durch langsame Kristallisation 
zwischen den Deckgläsern ein möglichst großes Individuum her- 
gestellt. Hierdurch wurden etwa vorhandene Verunreinigungen zur 
Seite gedrängt, so daß sich nach dem Aufschmelzen an der Stelle 
des Kristalls reine Schmelze befand. Die Messungen erfolgten dann 
so, daß der Wasserstrom auf der Beobachtungstemperatur konstant 
erhalten wurde und nach dem teilweisen Aufschmelzen die Ver- 
schiebungsgeschwindigkeiten der Flächen oder Kanten mit einem 
Mikrometer bestimmt wurden. 
Unmittelbar unterhalb der Schmelztemperatur zeigt ein Kristall- 
fragment, das in Richtung der c- Achse und der a- Achse Abrun- 
dungen besitzt, deutlich Ausheilen der runden Flächen ; es entstehen 
scharfkantige Gebilde mit den Flächen c {00 1} und a {lOO}. In 
Richtung der c-Achse ist die Geschwindigkeit bei 41,5° schon so 
erheblich, daß sie an der rasch verschwindenden, meist kleinen 
Fläche nur schwer zu etwa 100 Teilstrichen in der Minute er- 
mittelt werden konnte. Da 1 Teilstrich 0,017 mm beträgt, sind 
das etwa 1,5 mm in 1 Minute. Die Fläche a zeigt hierbei keine 
Verschiebung, auch innerhalb einer Stunde nicht. In noch höherem 
Grade gilt das für das Fortschreiten der Kanten n. Dies Ge- 
schwindigkeitsverhältnis bleibt bestehen bei erhöhter Unterkühlung. 
In Richtung der c-Achse bekommt z. B. bei 40,8° die Verschiebungs- 
geschwindigkeit einen solch großen Wert, daß sie unter den vor- 
liegenden Bedingungen nicht mehr ermittelt werden konnte, sie 
übersteigt jedenfalls 100 Teilstriche, d. h. ca. 2 mm in 1 Minute. 
Auch die Fläche a {100} zeigt hier schon merkbare Geschwindig- 
keit, etwa o,3 Teilstriche in 1 Minute. So kommt es, daß nach 
einiger Zeit beide Flächen an dem Kristall verschwunden sind und 
nur noch als Begrenzungsflächen neben dem Pinakoid b die der 
Bipyramide p (vielleicht o?) übrig sind. Erst langdauernde Ver- 
suche zeigen , daß auch diese Kanten sich verschieben ; etwa 
0,1 Teilstrich wird in 3 Stunden überschritten, das sind nur 
0,0017 mm. 
Diese starken Größenunterschiede bedingen das eigentümliche 
Verhalten der Kristallfragmente beim Wachsen. Sind noch ab- 
gerundete Kanten oder die Flächen a und c vorhanden, so sieht 
man in der unterkühlten Schmelze lebhafte Kristallisation, die im 
Momente, da diese Partien verschwunden sind, auf hört. Besonders 
auffällig wird dies, wenn ein großer einheitlicher Kristall aufgelöst 
wurde und nachher an dessen Stelle ein kleinerer entsteht, der 
trotz der bestehenden Unterkühlung scheinbar nicht weiterwächst, 
da erst nach langer Zeit die Größe des ersten Kristalls erreicht 
wird. Man hat den Eindruck, als würde die Kristallisation ruck- 
weise unterbrochen. Die Annahme, daß die Kristallisation durch 
freiwerdende Wärme gehemmt würde, läßt sich hier in keiner 
Weise machen. Müßten dann doch gerade die schnellwachsenden 
